Marxens: Über technische Prüfung des Kautschuks und der Ballonstoffe. 355 



Fig. 10. Rissige Oberfläche, flächenaussehen und im Charakter der Ringe ein- 

 treten ; sie ändern ihre Farbe, zeigen Ausschwit- 

 zungen, verlieren ihre Weichheit, werden hart 

 und spröde. Man erkennt leicht, daß gewisser- 

 maßen eine Nachvulkanisation eingetreten ist 

 und hat in der Tat auch chemisch eine Zu- 

 nahme an gebundenem Schwefel nachweisen 

 können. Ähnliche Änderungen, wenn auch in 

 geringerem Grade, gehen auch unter anderen 

 äußeren Umständen vor sich ; ich erinnere an 

 das Brüchigwerden von Schläuchen imter dem 

 Einfluß der Witterung. Diese Vorgänge ver- 

 laufen von der Oberfläche aus ins Innere der 

 Gummimasse. Wenn mit der Veränderung also 

 eine Verminderung der Dehnbarkeit des Gum- 

 mis verbunden ist, so ist das vorher beschrie- 

 bene Einreißen der Oberfläche einer belasteten 

 Gummiprobe (Fig. lo) leicht zu verstehen; zu 

 verstehen ist dann auch, daß, wie es in der 

 Tat beobachtet worden ist, der Vorgang der Nachdehnung unter der 

 Last nicht kontinuierlich verläuft, sondern daß sich von Zeit zu Zeit 

 Beschleunigungen zeigen (Fig. 1 1), dann nämlich, wenn die Dehnbarkeit 

 der Außenschicht so klein geworden ist, daß jene Oberflächenrisse sich 

 bilden; die verbleibende gesunde Masse dehnt sich dann stärker, weil 

 in ihr die Spannung größer wird. Man sieht hieraus, daß man diesen 

 Erscheinungen eine große Aufmei-ksamkeit zuwenden muß, wenn man 

 das Wesen des Gummis in seinem Verhalten im technischen Betriebe 

 ganz erkennen will. 



Fig. 11. Nachstreckung und Nachverkürzung von Weichgummistäben. 



Siliungsbericht e 1911. 



Versuchsdauer in Tagen. 



33 



